ICS 87.040 
G 51 
中华人民共和国国家标准  
GB 30981—XXXX 
代替 30981-2014 
工业防护涂料中有害物质限量  
Limit of harmful substances of industrial protective coatings  
 
（征求意见稿）  
XXXX  - XX - XX发布  XXXX  - XX - XX实施  
GB 30981—XXXX 
I 前  言 
本标准全部技术内容为强制性。  
本标准按照 GB/T 1.1 —2009给出的规则起草。  
本标准代替 GB 30981—2014《建筑钢结构防腐 涂料中有害物质限量》 。与 GB 30981—2014相比，
除编辑性修改外主要技术变化如下：  
——修改了标准的名称；  
——修改了标准的范围（见第 1章，2014年版的第 1章）； 
——删除了规范性引用文件“ GB 24408-2009” ；增加了规范性引用文件“ GB/T 6682 —2008 、GB/T 
9758.5—1988 、GB/T 9760 —1988、GB/T 23985 —2009 、GB/T 23986 —2009、GB/T 23990 —
2009 、GB/T 23992 —2009 、GB/T 30647 —2014 、GB/T 34675 —2017 、GB/T 34682 —2017 、
GB/T 36488 —2018” （见第 2章， 2014年版的第 2章） ；  
——增加了“工程机械” 、 “农业机械” 、 “港口机械” 、 “化工机械 ” 、 “集装箱” 、 “预涂卷材” 、 “包
装” 、 “型材” 、 “电子电器” 、 “ 水性涂料” 、 “ 溶剂型涂料” 、 “无溶剂涂料” 、 “辐射固化涂料” 、
“粉末涂料” 、 “车间底漆” 、 “效应颜料” 、 “施工状态” 的定义；删除了“建筑钢结构” 、 “建
筑钢结构防腐涂料”的定义（见第 3章； 2014年版的第 3章）； 
——修改了产品分类（见第 4章，2014年版的第 4章） ；  
——修改了溶剂型涂料的“涂料类型”及内容；修改了挥发性有机化合物（ VOC）含量的限 量值
（见表 2，2014年版的表 1）； 
——增加了水性涂料、无溶剂涂料、辐射固化涂料的挥发性有机化合物（ VOC）含量的限 量值（见
表1、表 3、表 4）； 
——增加了“甲苯含量”和“多环芳烃总和含量”项目及指标（见表 5）； 
——“乙二醇醚（乙二醇醚甲醚、乙二醇乙醚）总和含量”改为“乙二醇醚及醚酯总和含量” ；修
改了“苯含量”项目的指标；修改了“卤代烃总和含量”和“乙二醇醚及醚酯总和含量”的
控制品种（见表 5，2014年版的表 2）； 
——“有害重金属含量”要求由“推荐性”改为“强制性” （见表 5，2014年版的 5.3）； 
——修改了“挥发性有机化合物（ VOC）含量” 、 “苯含量” 、 “卤代烃总和含量” 、 “甲醇含量” 、 “乙
二醇醚及醚酯总和含量” 、 “重金属含量”项目的试验方法 (见6.2， 2014版的6.2)； 
——增加了“甲苯含量” 、 “多环芳烃总和含量”项目的试验方法（见 6.2）； 
——增加了标准的实施（见 9章）。 
本标准由 中华人民共和国工业和信息化部提出 。 
本标准由 中华人民共和国工业和信息化部 归口。  
本标准代替 GB 30981—2014。 
GB 30981—2014的历次版本发布情况为：  
——GB 30981—2014。 GB 30981—XXXX 
1 工业防护 涂料中有害物质限量  
1 范围 
本标准规定了 工业防护 涂料中对人体和环境 有害的物质容 许限量的 术语和定义、产品分类、 要求、
测试方法、检验规则 、包装标志 、标准的实施 等内容。  
本标准适用于 除腻子以外的对金属 、混凝土、塑胶等 表面进行防护的 各类工业防护涂料 。本标准不
适用于航空航天涂料、核电涂料。  
2 规范性引用文件  
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。 凡是注日期的引用文件， 仅注日期的版本适用于本文件。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。  
GB/T 1725 —2007 色漆、清漆和塑料  不挥发物含量的测定   
GB/T 3186 色漆、清漆和色漆与清漆用原材料  取样 
GB/T 6682 —2008 分析实验室用水规格和试验方法  
GB/T 6750 —2007 色漆和清漆  密度的测定  比重瓶法   
GB/T 817 0—2008 数值修约规则与极限数值的表示和判定  
GB/T 9750 涂料产品包装标 志 
GB/T 9758.5 —1988 色漆和清漆  “可溶性”金属含量的测定  第5部分:液体色漆的颜料部分或粉末
状色漆中六价铬含量的测定  二苯卡巴肼分光光度法  
GB/T 9760 —1988 色漆和清漆  液体或粉末状色漆中酸萃取物的制备  
GB/T 23985—2009 色漆和清漆  挥发性有机化合物 (VOC)含量的测定  差值法 
GB/T 23986—2009 色漆和清漆  挥发性有机化合物 (VOC)含量的测定  气相色谱 法 
GB/T 23990 —2009 涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定  气相色谱法  
GB/T 23992—2009 涂料中氯代烃含量的测定  
GB/T 30647 —2014 涂料中有害元素总含量的测定  
GB/T 34675 —2017 辐射固化涂料中挥发性有机化合物（ VOC）含量的测定  
GB/T 34682 —2017 含有活性稀释剂的涂料中挥发性有机化合物（ VOC）含量的测定  
GB/T 36488—2018 涂料中多环芳烃的测定  
3 术语和定义  
下列术语和定义适用于本 文件。 
3.1  
工程机械  engineering  machin ery 
土方工程、石方工程、混凝土工程及各类建筑安装工程在综合机械化施工过程中，所使用的作业机
械设备，如工业车辆、建筑机械、线路机械、市政环卫机械、电梯及扶梯、气动工具等。  GB 30981—XXXX 
2 3.2  
农业机械  agricultural  machinery  
在作物种植业和畜牧业生产过程中，以及农、畜产品初加工和处理过程中所使用的各种机械。 如农
用动力机械、农田建设机械、土壤耕作机械、种植和施肥机械、植物保护机械、农田排灌机械、作物收
获机械、农产品加工机械、畜牧业机械和农业运输机械等。  
3.3  
港口机械  port machinery  
在港口从事船舶的货物装卸，库场 进行货物堆码、拆垛和转运，以及船舱内、车厢内、仓库内货物
搬运等作业的机械 设备，如 起重机械、装卸车辆、输送机械、 搬运机械等。  
3.4  
化工机械  chemical   machinery  
在化学工业生产中所用的机器和设备的总称 ，如各种过滤机，破碎机，离心分离机、旋转窑、搅拌
机、旋转干燥机以及流体输送机械等化工 机器，各种容器（槽、罐、釜等）、普通窑、塔器、反应器、
换热器、普通干燥器、蒸发器，反应炉、电解槽、结晶设备、传质设备、吸附设备、流态化设备、普通
分离设备以及离子交换设备等化工 设备。 
3.5  
建筑物 building  
用建筑材料 构筑的空间和实体， 供人们居住 和进行各种活动的场所。  
[GB/T 50504 -2009，术语2.1.4] 
注：例如：住宅、办公大楼、厂房、仓库、商场、体育馆、展览馆、图书馆、医院、学校、  机场、车站、剧院、教
堂等。 
3.6  
构筑物 construction  
为某种使用目的而建造的、 人们一般不直接在其内部进行生产和生活活动的工程实体或附属建筑设
施。 
[GB/T 50504 -2009，术语2.1.5] 
注：例如：桥梁、铁塔、碑塔、电视塔、护栏、电力设施 、石化设施、近海设施 等结构。 
3.7  
集装箱container  
一种供货物运输的设备，应满足以下 条件： 
(a)具有足够的强度和刚度，可长期反复使用 ； 
(b)适于一种或多种运输方式 载运，在途中转运时，箱内货物不需换装 ； 
(c)具有便于快捷装卸和搬运的装置，特别是从一种运输方式转移到另一种运输方式；  
(d)便于货物 的装满或卸空；  
(e)具有1m³及其以上的容积；  
(f)是一种按照确保安全的要求进行设计，并具有防御无关人员轻易进入的货运工具 。 
 [GB/T 1992—2006，定义3.1] GB 30981—XXXX 
3  
3.8  
包装 package  
为在流通过程中保护产品、方便贮运、促进销售，按一定技术方法而采用的容器、材料及辅助物等
的总体名称 ，如饮料罐、食品罐、化工桶、钢桶、不粘锅等 。  
3.9  
型材 profiles 
以铝、铁或钢以及具有一定强度和韧性的材料通过轧制、挤出、铸造等工艺制成的具有一定几何形
状的物体 ，如铝型材、塑料型材等 。 
3.10  
电子电器   electrical and electronic p roduct 
依靠电流或电磁场工作或者以产生、传输和测量电流和电磁场为目的，额定工作电压为直流电不超
过1500伏特、 交流电不超过 1000伏特的设备及配套产品。 其中涉及电能生产、 传输和分配的设备除外。  
3.11  
预涂卷材  pre-coated coil  
在成卷的金属薄板上涂覆涂料或层压塑料薄膜后，以成卷或单张形式出售的有机材料 /金属复合板
材，如建筑板、家电板等 。  
3.12  
水性涂料   water-borne coating material  
挥发物的主要成分为水的 一类涂料。 
[GB/T 5206 -2015，定义2.274] 
3.13  
溶剂型涂料  solvent-borne coating material  
完全以有机物为溶剂 的一类涂料。 
3.14  
无溶剂涂料  solvent-free coating material  
按规定的方法测得的 施工状态下的不挥发物含量 大于95%以上的一类溶剂型涂料。  
[GB/T 35602 —2017，定义3.10] 
3.15  
辐射固化涂料 radiation curable  coating material  
通过辐射固化方式固化的一类涂料。  
注：例如，紫外光（ UV）固化涂料、电子束（ EB）固化涂料等。  
[GB/T 35602 —2017，定义3.8] 
3.16  
粉末涂料 coating powder  
粉末状的涂料，在其熔融 （也可能要 经过固化）后可制得连续 的漆膜。 
[GB/T 5206 —2015，定义2.52] GB 30981—XXXX 
4  
3.17  
车间底漆   shop primer  
<通用>一种保护涂料，在车间施涂 于工件， 随后在现场施涂面漆 。 
[GB/T 5206 —2015，定义2.232.1] 
3.18  
效应颜料   effect pigment  
通常为片状 颜料，除提供颜色外还能提供一些其它性能，如彩虹色 （光在薄层上发生干涉而形成 ），
随角异色（颜色变换，颜色跳跃 、颜色明暗变化）或 纹理。 
[GB/T 5206 —2015，定义2.91] 
3.19  
挥发性有机化合物（ VOC） volatile organic compound  
在所处环境的正常温度和压力下，可以 自然蒸发的任何有机液体和 /或固体。  
 [GB/T 5206—2015，定义2.270] 
3.20  
挥发性有机化合物含量（ VOC含量）volatile organic compound content  
在规定的条件下测得的 涂料中存在的挥发性有机化合物 的质量。 
 [GB/T 5206—2015，定义2.271] 
3.21     
施工状态   application condition  
在施工方式和施工条件满足相应产品技术说明书中的要求时， 产品所有组分混合后，可以 进行施工
的状态。 
4 产品分类  
本标准将工业防护 涂料分为水性涂料、溶剂型涂料 、无溶剂涂料 、辐射固化涂料、粉末涂料。  
其中，水性涂料分为机械设备涂料、建筑物和构筑物防护涂料、集装箱涂料、包装涂料、型材涂料（含
金属底材幕墙板涂料）、电子电器涂料；溶剂型涂料分为机械设备涂料、建筑物和构筑物防护涂料、集
装箱涂料、预涂卷材涂料、包装涂料、型材涂料（含金属底材幕墙板涂料）、电子电器涂料。  
5 要求 
5.1 涂料中挥发性有机化合物（ VOC）含量的限量值应符合表 1、表2、表3、表4的要求。 该要求不
适用于绝缘涂料、触摸屏 和光学塑料片 用耐指纹涂料、 150℃以上高温烧结成膜的 氟树脂涂料 （耐化学
介质、耐磨、润滑、不粘 等特殊功能） 、弹性体用氟硅涂料等特殊功能性涂料。  
水性涂料中挥发性有机化合物（ VOC）含量的限量值 应符合表1的要求；溶剂型涂料中挥发性有机
化合物（ VOC）含量的限量值 应符合表2的要求；无溶剂涂料中挥发性有机化合物（ VOC）含量的限量值GB 30981—XXXX 
5 应符合表3的要求；辐射固化 涂料中挥发性有机化合物（ VOC）含量的限量值 应符合表4的要求。 当涂
料产品明示适用于多种用途时，应符合各要求中最 严格的限值要求 。 
水性涂料 和水性辐射固化涂料 所有项目均不考虑水的稀释比例； 其他类型涂料按产品明示的施工 状
态下的施工 配比混合后测定，如多组分的某组分使用量为某一范围时， 应按照产品施工 状态下的施工 配
比规定的最大比例混合后进行测定。  
表1  水性涂料中 挥发性有机化合物（ VOC）含量的要求 
产品类别  主要产品类型  限量值/（g/L） 
机械设备涂料  工程机械和农业机械涂料 （含
零部件涂料）  底漆 ≤300 
中涂 ≤300 
面漆 ≤420 
清漆 ≤420 
港口机械和化工机械涂料 （含
零部件涂料）  车间底漆  ≤300 
底漆 ≤250 
中涂 ≤250 
面漆 ≤300 
清漆 ≤300 
其他 底漆 ≤250 
中涂 ≤200 
面漆 ≤300 
清漆 ≤300 
建筑物和构筑物
防护涂料  金属基材 防
腐涂料 单组分 醇酸树脂涂料  ≤350 
其他 底漆 ≤300 
面漆 ≤300 
效应颜料漆 ≤420 
双组分 车间底漆  ≤300 
底漆 ≤250 
中涂 ≤250 GB 30981—XXXX 
6 面漆 ≤300 
效应颜料漆 ≤420 
混凝土防护涂料  封闭底漆 ≤300 
底漆 ≤250 
中涂 ≤250 
面漆 ≤300 
其他 ≤300 
集装箱涂料  车间底漆 ≤300 
底漆 ≤350 
中涂  ≤250 
面漆 ≤300 
包装涂料  不粘涂料  底漆 ≤480 
中涂 ≤350 
面漆 ≤300 
其他 辊涂（片材）  ≤480 
喷涂 ≤400 
型材涂料 （含金属底材幕墙板涂料）  电泳涂料 ≤250 
氟树脂涂料  ≤350 
其他 ≤300 
电子电器涂料  底漆 ≤420 
色漆 ≤420 
清漆 ≤420 
表2  溶剂型涂料中 挥发性有机化合物（ VOC）含量的要求 
产品类别  主要产品类型  限量值/（g/L） 
机械设备涂料  工程机械和农业机械涂料 （含底漆 ≤540 GB 30981—XXXX 
7 零部件涂料）  中涂 ≤540 
面漆 ≤550 
清漆 ≤550 
港口机械和化工机械涂料 （含
零部件涂料）  车间底漆  ≤650 
底漆 无机 ≤600 
其他 ≤550 
中涂 ≤550 
面漆 ≤500 
清漆 ≤500 
特种涂料（耐高温 涂料等） ≤650 
其他 底漆 ≤480 
中涂 ≤480 
面漆 ≤550 
清漆 ≤550 
建筑物和构筑物
防护涂料  金属基材 防腐涂料  车间底漆  无机 ≤720 
有机 ≤650 
无机锌底漆  ≤600 
单组分涂料  ≤630 
双组分涂料  底漆 ≤500 
中涂 ≤500 
面漆 ≤550 
清漆 ≤580 
混凝土防护涂料  封闭底漆 ≤700 
底漆 ≤540 
中涂 ≤540 GB 30981—XXXX 
8 面漆 ≤550 
特种涂料（耐高温 涂料、耐化学品涂料、联接漆 等） ≤650 
其他 ≤550 
集装箱涂料  车间底漆  ≤650 
底漆 ≤520 
中涂 ≤500 
面漆 ≤500 
预涂卷材涂料  氟树脂涂料  ≤780 
其他 底漆 ≤650 
背漆 ≤700 
面漆 ≤600 
清漆 ≤600 
包装涂料  不粘涂料  ≤420 
其他 辊涂 卷材 ≤780 
片材 ≤680 
喷涂 ≤750 
型材涂料（含金属
底材幕墙板涂料）  氟树脂涂料  ≤780 
其他 底漆 ≤520 
面漆 ≤600 
清漆 ≤550 
电子电器涂料  底漆 ≤600 
色漆 ≤700 
清漆 ≤650 
表3  无溶剂涂料中 挥发性有机化合物（ VOC）含量的要求 
项目 限量值/（g/L） GB 30981—XXXX 
9 挥发性有机化合物（ VOC）含量 ≤100 
表4  辐射固化涂料 中挥发性有机化合物 （VOC）含量的要求 
产品类别  主要产品类型  限量值/（g/L） 
水性 喷涂  ≤400 
其他  ≤150 
非水性 喷涂  ≤550 
其他  ≤200 
5.2 涂料中除挥发性有机化合物（ VOC）含量以外其他有害物质含量的限量值应符合表 5的要求。  
表5  其他有害物质含量 的要求 
项目 限量值 
苯含量（限溶剂型涂料、非水性辐射固化涂料）a/%                                                                     ≤0.3 
甲苯含量（限溶剂型涂料、非水性辐射固化涂料）a/%                                                    ≤15 
卤代烃总和含量（限溶剂型涂料、非水性辐射固化涂料）a/%                                                            
（限二氯甲烷、三氯甲烷、四氯化碳、 1,1-二氯乙烷、 1,2-二氯乙烷、 1,1,1-三氯乙烷、
1,1,2-三氯乙烷、 1,2-二氯丙烷、 1,2,3-三氯丙烷、三氯乙烯、四氯乙烯）  ≤1 
多环芳烃总和含量（限溶剂型涂料、非水性辐射固化涂料）a/（mg/kg） 
（限萘、蒽）  ≤500 
甲醇含量 (限无机类涂料 ) a/%                                                                              ≤1 
乙二醇醚及醚酯总和含量 （限水性涂料、 溶剂型涂料 、辐射固化涂料）a/%                                                   
（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、
乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚）  ≤1 
重金属含量 (限色漆、粉末涂料 、醇酸清漆 )a、b/
（mg/kg）   铅（Pb）含量 ≤1000 
镉（Cd）含量 ≤100 
六价铬（Cr6+）含量 ≤1000 
汞（Hg）含量 ≤1000 
a按产品明示的施工 状态下的施工 配比混合后测定，如多组分的某组分的使用量为某一范围时，应按
照产品施工 状态下的施工 配比规定的最大比例混合后进行测定， 水性涂料和水性辐射固化涂料所有
项目均不考虑水的稀释比例 。 
b制备厚度适宜的涂膜。在产品说明书规定的干燥条件下，待涂膜完全干燥后，对干涂膜进行测定。
粉末涂料直接 测定。 
6 测试方法  GB 30981—XXXX 
10 6.1 取样 
按GB/T 3186 的规定取样 ，也可按商定方法取样。取样量根据检验需要确定。  
6.2 试验方法 
6.2.1 挥发性有机化合物（ VOC）含量 
6.2.1.1 水性涂料中挥发性有机化合物（ VOC）含量 
先按本标准中附录 A的规定，测定水性涂料中水分含量。  
如涂料中水分含量大于等 于70%（质量分数） ， 按 GB/T 2398 6—2009的规定进行， 按 GB/T 2398 6—2009
中10.4 计算VOC含量；色谱柱采用中等极性色谱柱（ 6%氰丙苯基 /94%聚二甲基硅氧烷毛细管柱），标
记物为己二酸二乙酯。  
如涂料中水分含量小于 70%（质量分数），按 GB/T 23985 —2009的规定进行，按 GB/T 23985 —2009
中8.4计算VOC含量；不挥发物含量按 GB/T 1725 —2007的规定进行，称样量为（ 1±0.1）g，干燥条
件为（105±2）℃/1h。 
密度按GB/T 6750 —2007的规定进行，试验温度为（ 23±2）℃。 
6.2.1.2 溶剂型涂料中挥发性有机化合物（ VOC）含量 
不含活性稀释剂的溶剂型涂料 按GB/T 23985 —2009的规定进行 。密度按GB/T 6750 —2007的规定
进行，试验温度为（ 23±2）℃；不挥发物含量按 GB/T 1725 —2007的规定进行，称样量为（ 1±0.1）g，
干燥条件为（ 105±2）℃/1h；不测水分， 水分含量设为零 。VOC含量的计算，按 GB/T 23985 —2009中
8.3进行。 
含活性稀释剂的溶剂型涂料 按6.2.1.3的规定进行 。 
6.2.1.3 无溶剂涂料中挥发性有机化合物（ VOC）含量 
按GB/T 34682 —2017的规定进行。密度 按GB/T 6750 —2007的规定进行，试验温度为 （ 23±2）℃；
不挥发物含量测定时的放置时间为 标准试验环境 [温度（23±2）℃； 相对湿度 （ 50±5）％]下放置24h，
或按产品说明书要求时 间放置， 但放置时间≤ 7d；不测水分， 水分含量设为零 。VOC含量的计算， 按 GB/T 
34682—2017中8.3进行。 
6.2.1.4 辐射固化涂料中挥发性有机化合物（ VOC）含量 
按GB/T 34675 —2017的规定进行。密度按 GB/T 6750 —2007的规定进行，试验温度为 （ 23±2）℃。
水性辐射固化涂料中 VOC含量的计算，按 GB/T 34675 —2017中8.4进行；水分含量的测定，按本标准
中附录A的规定进行 。非水性 辐射固化涂料中 VOC含量的计算，按 GB/T 34675 —2017中8.3进行；不
测水分， 水分含量设为零 。 
6.2.2 苯含量 
按GB/T 23990 —2009中A法的规定进行 。苯含量的计算，按 GB/T 23990 —2009中8.4.3进行。 
6.2.3 甲苯含量  
按GB/T 23990 —2009中A法的规定进行 。甲苯含量的计算，按 GB/T 23990 —2009中8.4.3进行。 
6.2.4 卤代烃总和含量  
按GB/T 23992 —2009的规定进行 。卤代烃含量的计算，按 GB/T 23992 —2009中8.5.2进行。 
6.2.5 多环芳烃总和含量  
按GB/T 36488—2018的规定进行。  
6.2.6 甲醇含量  GB 30981—XXXX 
11 按GB/T 23986 —2009的规定进行。甲醇含量的计算，按 GB/T 23986 —2009中10.2进行。 
6.2.7 乙二醇醚及醚酯总和含量  
按GB/T 23986 —2009的规定进行。乙二醇醚及醚酯含量的计算，按 GB/T 23986 —2009中10.2进行。 
6.2.8 重金属含量  
铅（Pb）含量、镉（Cd）含量、汞（Hg）含量的测定， 按GB/T 30647 —2014的规定进行，采用电感
耦合等离子体原子发射光谱仪（ ICP-OES）或其它合适的分析仪器。  
六价铬（Cr6+）含量的测定， 按本标准中 附录B的规定进行。  
7 检验规则  
7.1 本标准所列的全部要求均为型式检验项目。  
7.1.1 在正常生产情况下， 每两年至少进行一次型式检验 。 
7.1.2 有下列情况之一时应随时对进行型式检验：   
——新产品最初定型时；  
——产品异地生产时；  
——生产配方、工艺、关键原材料来源及产品施工 状态下的施工 配比有较大改变时；  
——停产三个月后又恢复生产时。  
7.2 检验结果的判定  
7.2.1 检验结果的判定 ，按GB/T 8170 —2008中修约值比较 法进行。 
7.2.2 报出检验结果时，应同时注明 产品明示的施工状态下的施工配比 。 
7.2.3 所有项目的检验结果均达到本标准的要求时，产品为符合本标准要求。  
8 包装标志  
8.1 产品包装标志除应符合 GB/T 9750 的规定外，按本标准检验合格的产品可在包装标志上明示。  
8.2 包装标志上或产品说明书中应明确施工 状态下的施工 配比。 
8.3 包装标志上或产品说明书中应标明符合本标准的分类、产品类别和产品类型 。 
8.4 含有活性稀释剂的溶剂型涂料应在 包装标志上或产品说明书中 明示。 
9 标准的实施  
9.1 对预涂卷材涂料的重金属含量的限值实行过渡期要求，其过渡期为本标准发布之日起至 2021年
12月31日。自2022年1月1日起，预涂卷材涂料应执行表 5中重金属含量的限值要求。  
9.2 对包装涂料的甲苯含量的限值实 行过渡期要求，其过渡期为本标准发布之日起至 2021年6月30
日。自2021年7月1日起，包装涂料应执行表 5中甲苯含量的限值要求。  
9.3 涂装现场抽查时，对于聚氨酯类、 环氧类等多组分固化的涂料品种抽样 检验，应考虑适用期。  
 
 
 
 GB 30981—XXXX 
12  
 
  GB 30981—XXXX 
13 附 录 A 
（规范性附录）  
水分含量的测定 ---气相色谱法  
A.1 试剂和材料  
A.1.1 蒸馏水：符合 GB/T 6682 —2008中三级水的要求；  
A.1.2 稀释溶剂：用于稀释试样的有机溶剂，不含有任何干扰测试的物质。纯度至少为 99%（质量百分
数） ，或已知纯度。例如：二甲基甲酰胺等。   
A.1.3 内标物：试样中不存在的化合物，且该化合物能够与色谱图上其他成分完全分离。纯度至少为 9
9%（质量百分数） ，或已知纯度。例如：异丙醇等。  
A.1.4 载气：氢气或氮气，纯度≥ 99.995%。 
A.2 仪器设备  
A.2.1 气相色谱仪：配有热导检测器及程序升温控制器；  
A.2.2 色谱柱： 苯乙烯-二乙烯基苯多 孔聚合物的毛细管柱 ； 
注：其他满足检验要求的色谱柱也可使用。  
A.2.3 进样器：微量注射器， 10μl； 
A.2.4 配样瓶：约 10ml的玻璃瓶，具有可密封的瓶盖；  
A.2.5 天平：实际分度值 =0.1mg。 
A.3 气相色谱测试条件  
A.3.1 色谱柱：苯乙烯 -二乙烯基苯多孔聚合物的毛细管柱， 25m×0.53mm×10μm；  
A.3.2 进样口温度： 250℃；  
A.3.3 检测器温度：温度 300℃；  
A.3.4 分流比： 5∶1；  
A.3.5 柱温：程序升温， 100℃保持2min, 然后以20℃/min升至130℃保持3min；再以30℃/min升至20
0℃保持5min； 
A.3.6 载气：氢气，流速 6.5ml/min 。 
注：也可根据所用气相色谱仪的性能、色谱柱类型及待测试样的实际情况选择最佳的气相色谱测试条件。  
A.4 测试步骤  
A.4.1 测试水的相对响应因子（ R） 
在同一配样瓶（见 A.2.4）中称取 0.2g左右的蒸馏水（见 A.1.1）和0.2g左右的异丙醇（见 A.1.3），
精确至0.1mg，再加入 5ml二甲基甲酰胺（见 A.1.2），密封配样瓶（见 A.2.4）并摇匀。用微量注射器（见
A.2.3）吸取配样瓶（见 A.2.4）中的1μl混合液注入色谱仪中，记录色谱图。按下列公式（ A.1）计算
水的相对响应因子（ R）： 
 
i OHOH i
A WAWR
22  ................................ ... (A.1) GB 30981—XXXX 
14 式中： 
R——水的相对 响应因子； 
Wi——异丙醇的质量，单位为克 （g）； 
AH2O——水的峰面积 ； 
WH2O——水的质量，单位为克 （g）； 
Ai ——异丙醇的峰面积 。 
若异丙醇和二甲基甲酰胺不是无水试剂，则以同样量的异丙醇和二甲基甲酰胺（混合液），但不加
水作为空白样，记录空白样中水的峰面积 （B）。按下列公式 （A.2）计算水的相对 响应因子（R）： 
 
i OHOH i
A WB A W
R

22) (  ................................ . (A.2) 
式中： 
R——水的相对响应因子；   
Wi——异丙醇的质量，单位为克（ g）； 
AH2O——水的峰面积；  
B——空白样中水的峰面积；  
WH2O——水的质量，单位为克（ g）； 
Ai——异丙醇的峰面积。  
平行测试两次，取两次测试结果的平均值，其相对偏差应小于 5%，保留三位有效数字 。 
A.4.2 样品分析  
称取搅拌均匀后的试样 0.6g以及与水含量近似相等的异丙醇（ 见A.1.3）于配样瓶（ 见A.2.4）中，
精确至0.1mg，再加入 5ml二甲基甲酰胺（ 见A.1.2）（稀释溶剂体积可根据样品状态调整） ，密封配样
瓶（见A.2.4）并摇匀。同时准备一个不加试样的异丙醇和二甲基甲酰胺混合液做为空白样。用力摇动
或超声装有试样的配样瓶（ 见A.2.4）15min，放置5min，使其沉淀 [为使试样尽快沉淀，可在装有试样
的配样瓶（ 见A.2.4）内加入几粒小玻璃珠，然后用力摇动；也可使用低速离心机使其沉淀 ]。用微量注
射器（见A.2.3）吸取配样瓶（ 见A.2.4）中的1μl上层清液，注入色谱仪中，记录色谱图。  
A.4.3 计算 
按下列公式 （A.3）计算试样中的水分含量 （H2O%）： 
 
RAWB AWOH
i cOH i
100) (%2
2  ............................  (A.3) 
式中： 
Wi——异丙醇质量，单位为克 （g）； 
A
OH2——试样中水的峰面积；  
B——空白样中水的峰面积 ； 
Wc——试样的质量，单位为克 （g）；                                                                                                
Ai——异丙醇的峰面积；  
R——水的相对 响应因子。 
平行测试两次，取两次测试结果的平均值，保留三位有效数字。  
A.5 精密度 GB 30981—XXXX 
15 A.5.1 重复性：同一操作者两次测试结果的相对偏差小于 1.6%。 
A.5.2 再现性：不同实验室间测试结果的相对偏差小于 5%。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 GB 30981—XXXX 
16 附 录 B 
（规范性附录）  
六价铬（ Cr6+）的测定 ---比色法 
警告－测试方法中使用的所有潜在包含 Cr6+的样品和试剂应用适当的预防措施进行处理。含 Cr6+的溶液
或废料必需进行妥善处理。  
B.1 原理 
待测试样 先按GB/T 30647 —2014中的规定 ，测定试样中的 总铬含量，采用电感耦合等离子体原子发射
光谱仪（ICP-OES）或其它合适的分析仪器 。 
若试样中铬元素含量小于 8mg/kg，则测试结果报“未检出”，检出限为 8mg/kg；若试样中含有铬元
素（≥8mg/kg） ，试样（同时进行基体加标） 超声分散后 ，使用碱性消解液从试样中提取六价铬化合物。
提取液中的六价铬在酸性溶液中与二苯碳酰二肼反应生成紫红色络合物， 用分光光度法测定试验溶液中
的六价铬含量（波长 540nm处）。  
B.2 试剂和材料 
分析测试中仅使用确认为分析纯的试剂，所用水符合 GB/T 6682 —2008中三级水的要求。  
B.2.1 N-甲基吡咯烷酮 （NMP）：分析纯。新开的 NMP中，每100mL添加10g活性分子筛 ，在首次使用前 应
保存12h以上。应在20℃～25℃下密封保存于棕色瓶中 ，且避免阳光直射。容器打开后，储存 期为一个
月。 
B.2.2 硝酸：约为 65%（质量分数） ，密度约为 1.40g/mL；不应使 用已变黄的硝酸。  
B.2.3 硫酸：约为 98%（质量分数） ，密度约为 1.84g/mL。  
B.2.4 氢氧化钠。  
B.2.5 无水碳酸钠。  
B.2.6 磷酸氢二钾。  
B.2.7 磷酸二氢钾。  
B.2.8 二苯碳酰二肼。  
B.2.9 无水氯化镁。  
B.2.10 丙酮。 
B.2.11 硝酸溶液： 1:1(体积比)。 
B.2.12 硫酸溶液： 1:9(体积比)。 
B.2.13 消解液： 称取 20.0g氢氧化钠 （ 见B.2.4）和30.0g无水碳酸钠 （ 见B.2.5） ， 用水溶解后移入 1000mL
的容量瓶中并稀释至刻度，摇匀，转移至塑料瓶中保存。此提取液应在 20℃～25℃下密封保存，且每月
要重新制备。使用前必须检测其 PH值，且PH值应在11.5以上（含 11.5） ，否则应重新制备。  
B.2.14 缓冲液： 溶解 87.09g磷酸氢二钾 （ 见B.2.6）和68.04g磷酸二氢钾 （ 见B.2.7） 于水中， 移入 1000mL
的容量瓶中并稀释至刻度。此缓冲液 PH=7。 
B.2.15 二苯碳酰二肼显色剂：称取 0.5g二苯碳酰二肼（ 见B.2.8）溶于100ml丙酮（见B.2.10）中，保
存于棕色瓶中。溶液退色时，应重新配制。  
B.2.16 六价铬标准贮备溶液：浓度为 100mg/L。 GB 30981—XXXX 
17 B.2.17 六价铬标准溶液：浓度为 5mg/L。 用移液管 （ 见B.3.8）移取5mL六价铬标准贮备溶液 (见B.2.16)
于100ml容量瓶中，用水稀释至刻度。此溶液应在使用的当天配制。  
B.3 仪器和设备  
普通实验室仪器设备以及下列一些仪器设备。 所有的玻璃器皿、样品容器、玻璃板或聚四氟乙烯
板在使用前都需用硝酸溶液（ 见B.2.11）浸泡24h，然后用水清洗并干燥。  
B.3.1 电子天平：实际分度值 0.1mg。 
B.3.2 分光光度 仪，适合于在波长 540nm处测量，配有光程为 10mm的比色池。  
B.3.3 超声水浴锅： 能维持温度 60℃～65℃。 
B.3.4 酸度计：精度为± 0.2pH单位。 
B.3.5 消解器： 50mL具塞锥形瓶。  
B.3.6 容量瓶： 25mL 、50mL、100mL、1000mL等。 
B.3.7 移液管： 1mL、2mL、5mL、10mL、25mL等。 
B.3.8 量筒：5mL、10mL、25mL、50mL等。 
B.3.9 烧杯：150ml。 
B.3.10 注射器式过滤器： 0.45μm滤膜。 
B.3.11 加热搅拌装置：该装置应能使消解液在 90℃～95℃恒温并连续自动搅拌，搅拌子外层应为聚四
氟乙烯或玻璃；也可使用能在 90℃～95℃恒温的振荡水浴锅。  
B.4 试验步骤  
试样平行测试二次。基体回收率测试一次。  
B.4.1 试样测试  
称取试样约0.1g(精确至0.1mg)和10mL的NMP（见B.2.1）置于消解器（见 B.3.5）中，盖上塞子，然
后加入放置于超声水浴锅（见 B.3.3）中，在60℃～65℃温度下超声 1h。 
同时进行基体的回收率测试，称取 试样约0.1g(精确至0.1mg)和10mL的NMP（见B.2.1）和1mL的六价
铬标准贮备溶液 （见B.2.16）置于消解器（见 B.3.5）中，盖上塞子，然后 放置于超声水浴锅（见 B.3.3）
中，在60℃～65℃温度下超声 1h。 
注：粉末涂料 在加热搅拌装置中， 90℃～95℃温度下搅拌3h。 
在上述每个消解器 （见 B.3.6）中加入约 200mg无水氯化镁 （见 B.2.9）和0.5ml缓冲液 （见 B.2.14），
摇匀。用量筒（见 B.3.8）量取20mL消解液（见B.2.13）缓慢加入到每个消解器 （见B.3.5）内，摇匀 。
消解液应完全浸没试样，可加入 1～2滴润湿剂以增加试样的润湿性。将消解器盖上塞子，置于超声水浴
锅（见B.3.3）中，在60℃～65℃温度下超声 1h。 
从超声水浴锅（见 B.3.3）中取出后逐渐冷却至室温，将上述溶液（ 即使溶液浑浊或者存在絮状 沉
淀物，也不要过滤溶液 ）转移至干净的烧杯（ 见B.3.9）中，在搅拌状态下将硝酸（见 B.2.11）滴加于
烧杯中， 用酸度计 （见B.3.4）将溶液的酸度控制在 PH=7.5±0.5， 得到提取液。 提取液 应尽快显色测定。  
B.4.2 测试 
B.4.2.1 显色及试验溶液的制备  
在每个提取液中添加 2.5 mL二苯碳酰二肼显色剂 （见B.2.15） ， 并缓慢滴加硫酸溶液 （ 见B.2.12），
调节溶液的 pH值至 2.0 ± 0.5。然后将其全部转移至 100mL容量瓶（ 见B.3.6）中，用水稀释至刻度，GB 30981—XXXX 
18 摇匀，得试验溶液。试验溶液静止 5min至10min后尽快测定， 30min内完成上机测试。  
B.4.2.2 系列标准工作溶液的配制  
分别吸取 0.0ml、2.0ml、4.0ml、6.0ml、8.0ml、10.0ml六价铬标准溶液（ 见B.2.16）至100ml
容量瓶中，加水 50ml，加2.0ml显色剂（ 见B.2.15） ，滴加硫酸溶液（ 见B.2.12），使其PH=2±0.5，
用水稀释至刻度。摇匀，静止 5至10min后尽快测定， 30min内完成上机测试。此标准溶液系列含六价
铬的浓度分别为 0.0 mg/l、0.1 mg/l、0.2 mg/l、0.3 mg/l、0.4 mg/l、0.5mg/l。 
    系列标准工作溶液应在使用的当天配制。  
标准溶液和提取液的显色反应要同时进行。  
B.4.2.3 试样中六价铬含量的测定  
分别将适量的系列标准工作溶液放入 10mm比色池内， 在分光光度计（ 见B.3.3）上于540nm波长
处测定其吸光度，以吸光度值对应浓度值绘制校正曲线。校正曲线应至少包括一个空白样和三个标准工
作溶液，其校正系数应≥ 0.99。否则应重新制作新的校正曲线。  
在同样条件下，测试经 0.45μm的注射器式 过滤器（见B.3.10）过滤后的试验溶 液（见B.4.2.1）
的吸光度，根据校正曲线计算试验溶液中六价铬的浓度。如试验溶液中吸光度值超出校正曲线最高点，
则应对试验溶液进行适当稀释后再进行测试。  
B.4.3 结果的计算  
B.4.3.1 试样中六价铬的含量，按下列公式（ B.1）计算：  
C ＝
mFVcc) (0 /S „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„（ B.1） 
式中： 
C ——试样中六价铬的含量，单位为毫克每千克（ mg/kg）； 
c ——试验溶液的测试浓度，单位为毫克每升（ mg/L）； 
c0 ——空白溶液的测试浓度，单位为毫克每升（ mg/L）； 
V ——试验溶液的定容体积，单位为毫升（ mL）； 
F ——试验溶液的稀释倍数；  
m ——称取的试样量，单位为克（ g）； 
S——不挥发份含量，单位为百分数（ %）。 
注：试样的不挥发物含量 按GB/T 1725 —2007的规定进行，称样量为（ 1±0.1）g，干燥条件为（ 105
±2）℃/1h。 
B.4.3.2 基体回收率，按下列公式（ B.2）的计算：  
SR=（SS-US）×100/SA„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„（ B.2） 
式中  
SR ——加标回收率，单位为 百分数 （%）；  
SS ——加标样品中的 Cr6+浓度，单位为 毫克每千克（ mg/kg）；  
US ——未加标样品中的 Cr6+浓度，单位为 毫克每千克（ mg/kg）；  
SA ——加标溶液中的 Cr6+浓度，单位为 毫克每千克（ mg/kg）。 
B.4.3.3 检出限为： 8mg/kg。 
B.5 质量控制与保证  GB 30981—XXXX 
19 B.5.1 一般方法  
样品应分每批不超过 20个样品来分析，包括所有样品，空白样，平行样以及所有加标回收测试样。
 每一批次应至少准备 1个空白样并进行分析以测试污染和记忆效应。  
B.5.2 基体加标回收校正法  
基体加标回收率的可接受范围应为 50 %～125 %。 
回收率＜ 50 %的情况下，应重新分析加入两倍量的基体添加溶液；回收率＞ 125 %的情况下，再重
新分析加入等量基体添加溶液。如重复分析的回收率仍在 50 %～125 %的范围之外，则比色法不适用所
分析的样品，不能报出比色法测定的结果，样品先按 GB/T 30647 —2014中6.1的规定制备干膜，然后按
GB/T 9760 —1988中7和8.2的规定制备酸萃取物溶液（其中试样称样量为 0.5g,稀盐酸量为 25mL） ，再按
GB/T 9758.5 —1988的规定进行，试样中的六价铬含量按 B.4.3.1计算(其中不挥发物含量 S以100%计)。 
如回收率＞  75 %，或＜ 125 %，则无需修正试样测定结果和检出限。  
如回收率在 50 %～75 %范围内，应根据回收率修正试样结果和检出限，即为：结果乘以比例  (100％
加标回收率 )，然后用相同比例的方法乘以检出限。  
注：例如： 如检出限为 8 mg/kg， 且样品的基体加标回收率为 50 %， 则该测试样品的修正检出限 =8mg/kg× (100 %/50 %) 
= 16 mg/kg。如测试结果为 100 mg/kg，则修正的测试结果＝ 100 mg/kg × (100 %/50 %) = 200 mg/kg。该情
况下，则报告结果为 200 μg/g，检出限为 16mg/kg。 
B.6 精密度 
B.6.1 重复性： 同一操作者两次测试结果的相对偏差小于 20%。 
B.6.2 再现性： 不同试验室间测试结果的相对偏差小于 33%。 GB 30981—XXXX 
20 参 考 文 献 
[1] GB/T 1992—2006  集装箱术语  
[2] GB/T 2705 —2003  涂料产品分类和命名  
[3] GB/T 4122.1—2008 包装术语  第1部分：基础  
[4] GB 4806.10—2016  食品安全国家标准  食品接触 用涂料及涂层  
[5] GB/T 5206 —2015  色漆和清漆  术语和定义 
[6] GB/T 5237.5 —2017  铝合金建筑型材  第5部分：喷漆型材  
[7] GB/T 17748—2008  建筑幕墙用铝塑复合板  
[8] GB/T 30790.2 —2014  色漆和清漆  防护涂料体系对钢结构的防腐蚀保护  第二部分  环境分类 
[9] GB/T 33761 —2017  绿色产品评价通则  
[10] GB 37822—2019  挥发性有机物无组织排放控制标准  
[11] GB 37824—2019  涂料、油墨及 胶粘剂工业大气污染物排放标准  
[12] GB/T 50504—2009  民用建筑设计术语标准  
[13] HJ 2537—2014  环境标志产品技术要求  水性涂料  
[14] HG/T 3830 —2006  卷材涂料  
[15] IEC 62321 -7-2：2017  Determination of certain substances in electrotechnical 
products  Part 7-2: Hexavalent chromium   Determination of hexavalent chromium (Cr(VI))in 
polymers and electronics by the colorimetric method  
[16] Basic Criteria for Award of The Blue Angel  Environmental Label  RAL-UZ 12a 
Low-Emission and Low -Pollutant Paints and Varnishes （Edition August 2011 ） 
[17] Good Environmental Choice Australia  Environmental Performance Standard  Paints and 
Coatings （PCv2.2ii -2012） 
[18] GS-11 Green Seal Standard F or Paints Coatings Stains and Sealers （ Edition 3.2） 
[19] Hong Kong Green Label Scheme Product Environmental Criteria for Paint （GL-008-010） 
[20] Japan Eco-mark Product Category No.126 “Paints”（Version 2.5） 
[21] Korea Eco-label Standards  EL241:2014 Paints 
[22] Nordic Ecol abelling of  Chemical building product s （Version 2.7 ） 
 
_________________________________